( "78 ) 

 qu'il pourra avoir quelque intrt pour les savants qui s'occupent d'antiquits. 



Les coins examins sont en alliage de cuivre et d'tain en proportions 

 variables, renfermant des traces d'arsenic, quelquefois de l'argent et point 

 de zinc, ni de fer, ni de plomb. 



Le procd suivi est excessivement simple : l'alliage a t trait par l'a- 

 zotate hydrique, et le produit de la raction a t vapor jusqu'en consis- 

 tance sirupeuse. Ce rsidu, dissous dans l'eau, a laiss de l'acide stannique in- 

 soluble , qui a t isol par dcantation et par des lavages sans filtration , 

 puis dos dans la capsule mme o l'opration avait t faite. La liqueur, 

 essaye par le sulfate potassique, n'a pas indiqu de plomb. Par le chlo- 

 rure sodique, elle a quelquefois donn des traces d'argent qui auraient 

 mme pu tre doses par voie bumide. La liqueur acidule et soumise un 

 courant de sulfure hydrique, a laiss prcipiter tout le cuivre qu'elle contenait 

 et dans la partie limpide , surnageant le prcipit, je n'ai jamais rencontr de 

 fer, ni de zinc , ni mme aucun antre mtal qui ait pu laisser un rsidu par 

 l'vaporation. 



N 1, trouv en dcembre i838 dans le bois des Agenx, par Thodore 

 le Roi. Cet alliage est blanc et trs-dur. 



Cuivre 0,8124 



tain. . o, 1876 



Arsenic traces. 



1 ,0000 



N 2 , trouv dans les environs de Cherbourg. 



Cuivre o ,899.9 



tain o , 1 07 1 



1,0000 



N 5, donn par M. Wattebled, de Nogent. Alliage d'un beau jaune, 

 difficile buriner, copeaux cassants comme ceux de la fonte. (Cet instrument 

 a t trouv dans une carrire de pierre calcaire, dont l'exploitation tait 

 abandonne depuis des sicles.) 



Cuivre o ,9052 



tain 0,0948 



i ,0000 



